**********************************************************************************************************************************
Rissbandage
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine 
Haftung der Remmers GmbH verbunden ist.
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt 
und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
nicht berücksichtigt worden.

Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine
sind von einem sachkundigen Planer nach der
Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen
Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen
sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder
Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische
Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine
Anregung für einen detailliert zu erstellenden
Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser
Muster-Leistungsbeschreibung ist keine
Projektberatung verbunden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technische Vorbemerkungen VOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB auf ihre Eignungen zu prüfen (angelehnt an die DIN 18353 Estricharbeiten).

Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, § 4, Ziff.3). Die einschlägigen DIN-Normen, die gesetzlichen Vorschriften, die Remmers Verarbeitungsrichtlinien sowie die Merkblätter und Richtlinien des BEB Bundesverband Estrich und Beläge e.V., Industriestr. 19, 53842 Troisdorf (siehe Anlage 4.1.), der Arbeitsgemeinschaft  Industriebau e.V. (AGI). Geschäftsstelle TU Braunschweig, Institut für Industriebau  und des Deutschen Betonvereins sind zu beachten.

Während der Verarbeitungs- und Reaktionszeit werden je nach Produkt mehr oder weniger intensive Geruchsstoffe an die Raumluft abgegeben. Für eine gute Be- und Entlüftung ist deshalb zu sorgen. Geruchsempfindliche Stoffe, insbesondere Lebensmittel, müssen ausgelagert werden. Sicherheitsdatenblätter gem. 91/155 EWG sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Untergrunduntersuchung und -prüfung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:

a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
Risse
b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
aufzunehmen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Vorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsweise mittels
Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und
tragfähigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten.
Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der
Untergrund muss nach der
Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Aufweiten von Rissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einschneiden und Aufweiten von Rissen
entlang des Rissverlaufes mittels
Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
mind. 2-3 cm. Mittels
Industriestaubsauger ist der Rissverlauf
staubfrei herzustellen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001004 Aufweiten und Schliessen von
Untergrundrissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
im Abstand von ca. 20-30 cm quer
eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
Verbesserung der Bewehrung geeignete
Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
Risse mittels Pinselinjektage mit  
IR Epoxy 360, einem transparenten,
niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.

Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
Bundesgesundheitsamtes

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Vorbereitungsmaßnahmen - Begrenzungssschnitte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markieren der instandzusetzenden Rissgrenzen einschl. umgebender Anschlussbereiche und senkrechtes Einschneiden nach planerischer Vorgabe.
Herstellen eines tragfähigen
Untergrundes, alle losen Teile der hierdurch aufgenommenen Untergründe sind fachgerecht zu entfernen.Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist mit einzukalkulieren.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Grundierung mit einem unpigmentierten oder wahlweise auch colorierten  2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren der vorbereiteten, sauberen und
saugfähigen Betonflächen bis zur Sättigung mit
Remmers Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
vorgefüllten, unpigmentierten oder wahlweise auch 
colorierten, mechanisch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz.
Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
einem Gummischieber auf der Fläche verteilt und
sofort im Anschluss mit einem Farbroller 
sorgfältig durchgearbeitet.

Die noch frische Grundierung ist verpflichtend - gezielt - abzustreuen.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Gezielte Einstreuung mit Quarz 03/08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und Herstellen einer vollflächig-gezielten
Einstreuung der frischen Beschichtung mit 
staubfreiem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
Nach Erhärtung der Einstreuschicht ist evtl. nicht
eingebundener Quarzsandüberschuss restlos zu
entfernen.

Gewähltes Produkt:
Remmers Quarz 03/08 DF

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
mind. 0,8 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Rissüberbrückende Zwischenschicht mit einem 2K PUR Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und Herstellen einer rissüberbrückenden,
Basis-Schicht.

Gewähltes Produkt: Remmers PUR Color VS, 
als flexible aber mechanisch belastbare Unterlage,
anschließend weitere Ausführung mit Produkten der 
Remmers Deck OS 8. (Folgepositionen)

Produkt / Verbrauch:
mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001009 Verschleißschicht mit einem vorgefüllten, pigm. 2K EP Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und Herstellen einer vorgefüllten,
wahlweise pigmentierten oder farblosen,
epoxydharzgebundenen Verschleißschicht 
mit einem vorgefüllten, pigm. 2K EP Bindemittel 
als belastbaren Einstreubelag (OS 8) - auf 
klebfrei erhärteter Beschichtung der Vorposition.
 
Gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Primer PF

Verarbeitung gem. Technischer Datenblätter

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,80 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001010 Flächige Einstreuung von staubfreiem Quarzsand (0,3-0,8 mm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht vollsatt abgestreut mit
Remmers Quarz 03/08 DF. Nach Erhärten
wird der nicht eingebundene
Überschuss mittels hartem Besen
entfernt.

Produkt / Verbrauch:
ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF
<4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001011 Abschließendes Beschichten der Detailausführungen einschl. herstellen der umlaufenden Anschlüsse in Abhängigkeit des sonstigen OS-Systems
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und Herstellen der Schutzbeschichtungen und Herstellung aller (umlaufenden) Anschlüsse.

Abmessungen:  …………………………m (Länge/Breite/ evtl. Tiefe)


Anzahl: ……………………Stück

Einheit: St